30      J.  Königsberger  u.  0.  Reichenheim,  Die  Elektrizitätsleitung 
gebracht,  von  denen  die  Anode  aus  amalgamiertem  Kupfer- 
blech auf  das  Zinnamalgam  gestrichen  war,  die  Kathode  aus 
einem  T\  mm  dicken  amalgamierten  Kupferblech  bestand,  und 
einmal  ein  Strom  von  J  Amp.  eine  Stunde  lang,  das  zweite 
Mal  1  Amp.  2  Stunden  lang  durchgeleitet;  es  wurde  die  ganze 
Kathode  in  Salpetersäure  aufgelöst  und  erwärmt,  wobei  das 
Zinn  als  Zinnsäure  einen  weißen  Niederschlag  hätte  geben 
müssen.  Würde  die  Leitung  auf  Elektrolyse  beruhen,  so 
hätte,  nach  dem  Farad AY'schen  Gesetz  berechnet,  beide  Male 
das  ganze  im  Cassiterit  enthaltene  Zinn  ausgeschieden  werden 
müssen.  Um  die  Empfindlichkeit  der  Reaktion  zu  prüfen, 
wurde  derselbe  Zinnstein  einige  Sekunden  auf  Zink  in  Salz- 
säure gebracht,  getrocknet,  zwischen  die  Elektroden  gepreßt, 
die  Kathode  in  Salpetersäure  aufgelöst;  es  fiel  beim  Er- 
wärmen sofort  Zinnsäure  aus.  Auffallend  war,  daß  manche 
Stellen  in  dem  untersuchten  Cassiterit,  obwohl  sie  ganz 
frei  von  Sprüngen  waren,  den  Strom  nicht  leiteten.  In 
den  schön  ausgebildeten  gelblich  bis  rotbraunen  Kristallen 
war  die  Färbung  an  einzelnen  Stellen  so  stark,  daß  die 
Stücke  ganz  undurchsichtig  wurden.  Die  hellen  farblosen 
Stellen  waren  stets  nicht  leitend.  Beyeringk  hat  nicht- 
leitenden Zinnstein  durch  Behandlung  mit  Flußsäure  leitend 
gemacht  und  daraus  auf  Quarzeinlagerungen  geschlossen.  Um 
daher  bei  unserem  Zinnstein  zu  prüfen,  ob  das  Nichtleiten  durch 
isolierende  Quarzschichten  bedingt  sei,  wurden  einzelne  Stücke 
ca.  eine  Stunde  lang  im  Platintiegel  auf  dem  Wasserbade  mit 
Flußsäure  erhitzt ;  zur  Kontrolle  beigelegte  kleine  Quarzstücke 
waren  nach  Beendigung  des  Versuches  aufgelöst:  die  hellen 
durchsichtigen  farblosen  Teile  des  Zinnstein  waren  nach  wie 
vorher  nicht  leitend ;  die  dunkeln  Partien,  die  schon  vor  der 
Behandlung  mit  Flußsäure  den  Strom  gut  geleitet  hatten, 
waren  in  ihrem  Leitvermögen  unverändert  geblieben.  Aus 
einer  dieser  undurchsichtigen  Stellen  wurde  ein  Stab  heraus- 
geschliffen, der  ein  verhältnismäßig  sehr  großes  Leitvermögen 
(besser  als  Eisenglanz)  und  auch  einen  nur  geringen  negativen 
Temperaturkoeffizienten  besitzt. 
Stab  5,05  mm  lang. 
1,23  mm2  Querschnitt. 
Spezifischer  Widerstand  bei  22°  0,2957. 
